DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
perlite avec de la ferrite (cas d’un acier hypo- 
eutectoide). 
On voit donc que la trempe d’un acier pourra 
produire trois sortes de constituants:l'austénite, 
la martensite et la troostite, la première ne pou- 
vant pas être obtenue à l’état pur avec les aciers 
ordinaires. 
Leurs caractéristiques peuvent se résumer de 
la façon suivante : 
Martensite : constituant possédant, pour une 
teneur en carbone déterminée, le maximum de 
dureté, magnétique; obtenu par trempe éner- 
gique, à une température un peu supérieure au 

535 

Quel que soit l’acier trempé, ce sont ces trois 
constituants que nous pouvons rencontrer. 
Cependant nous noterons de suite les points 
suivants : 
La martensite est souvent accompagnée de 
constituants proeutectoides : ferrite dans les 
aciers hypoeutectoïdes, cémentite dans les aciers 
hypereutectiques. 
Pour transformer toute la masse d’un acier 
hypoeutectoide en martensite — ce qui n’est 
possible que si la pièce possède un faible volume 
et si la vitesse de refroidissement est suflisante 
— il faut tremper à une température d’autant 
plus élevée au-dessus du point de transformation 
que la teneur en carbone est plus faible. 
Ce principe, connu depuis longtemps dansles 
ateliers de constructions mécaniques, vient 
d’être mis en vue d’une façon tout à fait scienti- 
fique par M. Chévenard ! au moyen de son dilato- 
mètre à fils. 
D'ailleurs, s’il est facile d'atteindre avec des 
aciers contenant plus de 0,5 % de carbone la 
vitesse de refroidissentent nécessaire 
pour avoir des pièces de faible vo- 

lumeentièrementmartensitiques,cela 




paraît impossible avec des aciers à 

à 0,49 °/, de C sur la position du point de transformation dans un mélange 
1/3H 49/3 N. 
: 
point de transformation le plus élevé; apparais- 
sant au microscope sous forme d’aiguilles très 
fines, parfois bien difficiles à distinguer. 
Les propriétés de la martensite sont essentiel- 
lement variables avec la teneur en carbone de 
l'acier. 
Austénite : constituant possédant une dureté 
moyenne (se raye à l'aiguille}, et une très faible 
perméabilité magnétique ; dans les aciers ordi- 
naires, toujours accompagné de martensite, dont 
les aiguilles se détachent surle fond d’austénite. 
Pure, l’austénite apparait en polyèdres secolo- 
rant par les réactifs ordinaires acides, mais avec 
une vitesse bien moindre que la troostite, quoi- 
que plus rapidement que la cémentite (fig. 60). 
Troostite : constituant de dureté un peu plus 
élevée que celle possédée par l'acier recuit qui 
l’a engendrée, mais bien moindre que celle pré- 
sentée par la martensite à même teneur en car- 
bone ; souvent accompagnée d'’aiguilles de mar- 
tensite ; se présentant fréquemment sous la forme 
d’amas arrondis ;se colorant avec une très grande 
rapidité par les réactifs acides; ne pouvant pas 
être résolue en lamelles, même sous les plus 
forts grossissements. 

Fig. 62, — Influence de la température de chauffage d'un acier 
teneur très faible en carbone : 0,1 % 
par exemple. Ces produits sont tou- 
jours incomplètement irempés, ren- 
fermant plus ou moins de ferrite. 
Enfin l'addition de faibles teneurs 
de nickel, de manganèse, de chrome et de. 
tungstène diminue énormément la vitesse qui est 
nécessaire pour avoir la trempe complète. 
C’est en étudiant l'influence de la température 
de chauffage et du milieu gazeux où se trou- 
vent plongés les fiis sur la position des points 
de transformation au refroidissementque M. Ché- 
venard a pu chiffrer le phénomène. 
A titre d'exemple, nous donnons (fig. 62) un 
ensemble de courbes publiées dans cetrèsimpor- 
tant travail : il a trait à l'influence de la tempéra- 
ture de chauffage d’un acier à 0,49 % de carbone 
sur la position du point de transformation dans 
un mélange 2/3 azote et 1/3 hydrogène. 
Mais le point le plus intéressant à préciser 
est la relation absolument étroite qui existe 
entre la structure des aciers trempés et la posi- 
tion des poiuts de transformation. 
: Nousavons vu que, suivant la vitesse de refroi- 
dissement et la température de chauffage, trois 
cas se présentaient dans la trempe : 
10 Le point de transformation au refroidis- 
sement À, est peu différent du point de transfor- 

1 Aevue de Métallurgie, Mémoires, p. 68 ; janvier-février 
1920. 
